1904 No. I. SCHMELZP.-ERNIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 97 



— Die Schmelzpunkte der chemisch reinen Verbindungen sind: 



CaO 1900° MgO. . , 2250° 



Ca.^SiO^ (1200.-) — 1300° ' Mg^SiO^ 1425 (1450'^ 



Ca^Si^O^f^ .... 1250° 



CaSiO, 1275° I MgSiO, [Mg^Si.O,) 1400° 



Die Schmelzpunkt-Bestimmungen von CaO und J^O sind nach Hcmpel (S. 5) 

 — Für Akermanit, hex. Gz-Metasilikat, Olivin und Enstatit kennen wir die Schmelzpunkte 

 bei Verbindungen mit ein wenig Mg,Fe> bezw. Fe, durch Extrapolation nach den Erstar- 

 rungsgesetzen der Mischkrystalle können wir ziemlich genau die Schmelzpunkte der reinen 

 Verbindungen berechnen. — G redt fand die »Bildungstemperaturc von ïCaO .SiO^ ein 

 wenig niedriger als von CaO . AUO^ . zSiO, (Auorthit), dessen Schmelzpunkt = ca. 1200° 

 ist; der metallurgischen Erfahrung zufolge dürfte jedoch der Schmelzpunkt von Ca^SiO^ 

 etwas höher als 1200° liegen. 



Selbst wenn einige Korrektionen in diesen Schmelzpunkt-Angaben 

 nötig sein sollten, ist es jedenfalls sicher, dass die iV^-Silikate durch- 

 gängig schwerer schmelzbar als die entsprechenden C^-Silikate sind. 1 

 Dies steht ziemlich sicher damit in Verbindung, dass MgO einen höheren 

 Schmelzpunkt als CaO hat. 



J. A. Cunningham hat in seiner oben (S, 64) erwähnten Abhand- 

 lung (von 1901) eine graphische Darstellung zur Erleuchtung des Ver- 

 gleichs zwischen den Schmelzpunkten einerseits der Metall-Legierungen 

 und andrerseits der Verbindungen Mg^J — SiO^, CaO — St'O^, Al^O^ — SiO^ 

 u. s. w. gegeben. Sein Schema für die letzteren ist jedoch nicht richtig, 

 indem er die Schmelzpunkt-Erniedrigungen zwischen den verschiedenen 

 Verbindunsren nicht berücksichtigt. 



Über eine besonders starke Schmelzpunkt-Erniedrigung in Silikat- 

 schmelzlösungen, welche aus drei oder noch mehreren Lösungs- 

 komponenten bestehen. 



Das Studium der gewöhnlichen Salzlösungen und der Legierungen 

 hat bekanntlich schon längst ergeben, dass eine besonders starke Schmelz- 

 punkt-Erniedrigung stattfindet, wenn nicht nur zwei Komponenten (Wasser 

 -}- I Salz, oder 2 Salze oder Metalle unter einander), sondern drei oder 

 noch mehrere vorhanden sind. Beispielsweise verweisen wir auf Roses 

 Metall und auf Woods Metall. — Schon a priori darf man den Schluss 

 ziehen, dass dasselbe Gesetz auch für die Silikatschmelzlösungen gelten 

 muss; dies lässt sich in der Tat auch durch Beobachtungen verificieren. 



^ Dies ist auch eine altbekannte metallurgische Erfahrung. 

 ViA-Selsk. Skrüter. IL-N. KL 1904. No. 1. 



